108 



Lithiumgruppe 



zitatsmodul 12500 kg pro qmni bei 16. 

 Langsdilatation 0,7123. 10- 8 pro kg. Zug- 

 festigkeit 34,6 kg pro 1 qmm Querschnitt ; 

 wird durch geringe Mengen von As, Sb und ! 

 Si wesentlieh erhoht. Spezifische Warme: 

 Mittlerer Wert zwischen -190 und +17: 

 0,0796; zwischen 17 und 247: 0,097. Li- 

 nearer Ausdehnungskoeffizient zwischen 

 und 100 zirka 1680.10-*. Warmeleitung 

 in C.G.S.-Einheiten und g-cal bei 15: 

 0,895; bei 75: 0,906. Schmelzwarme zirka 

 40 g cal prog. Magnetisches Verhalten: dia- 

 magnetisch. Elektrische Leitfahigkeit: spe- 

 zifische Leitfahigkeit 0,5999. 10 6 reziproke 

 Ohm fur den Wiirfel von der Kantenlange 

 1 cm; Aenderung des spezifischen Wider- 

 standes mit der Temperatur: 



Sp. Wid. 

 t(C) (abs. elektromagnetische 



Einheiten) 



- 189 302 



1577 



25 1759 



100 2249 



400 4093 



Durch Verunreinigungen wird die Leit- 

 fahigkeit stark vermindert. Thermoelektri- 

 sches Verhalten : ziemlich stark negativ. Farbe : 

 Oberfljichenfarbe rosa bis gelbrot; bei Cu 2 0- 

 Gehalt purpur; die gewohnliche braunrote 

 ,,Kupferfarbe" ist durch oberflachliche 

 Oxydation und Schwefelung bedingt. Durch- 

 laBfarbe griinblau. Im Ultrarot selektivc 

 Absorption. Emission griinlich. Cu-Dampf 

 absorbiert im Blau, ist durchlassig fiir Griin. 

 Refraktion: N Rot = 0,58; N D =0,64. 



Mplargewicht : in Hg, Sn und Pb lato- 

 mig; in Bi und Cd 1 bis 2atomig. Absorption: j 

 Cu absorbiert oberhalb 400 geringe Mengen 

 von H 2 . Losungen: wichtig sind nur die im 

 folgenden Abschnitt kurz besprochenen Le- 

 gierungen. 



6. Verbindungen und Legierungen mit 

 anderen Metallen (verl. den Artikel ,, Legie- 

 rungen"). Cu ist mit Sb, Al, Bi, Cd, Pb, Sn, 

 Zn in jedem Verhaltnis mischbar; ferner gibt j 

 es Legierungen mit Fe, Cr, Ni, Mo, U, Ti u. a. ; 

 Verbindungen liefert es mit Al, Sb, Cd, Zn, 

 Sn, Ni. Die Legierungen besitzen oft erheb- 

 lich groBere Harte, Festigkeit und chemische 

 Widerstandfahigkeit als das Cu. Dagegen sind 

 sie weniger geschmeidig. 



Die Cu-Zn-Legierungen heiBen Messing, 

 und zwar Rotmessing (100 bis 80/ Cu) dazu 

 gehoren: Pinchbeak, Oreide, Tombak (ge- 

 hammert: unechtes Blattgold; gepulvert: 

 Bronzefarben, deren mannigfaltige Nuancen 

 durch verschieden starkes Erhitzen erzielt 

 werden) u. a. Gelbmessing (80 bis 50 Cu), 

 dazu gehoren: gewohnliches Messing, (80 

 bis 60 Cu); schmiedbares Messing (Yellow 

 Metal; bei 61,5 bis 58,3 Cu heiB schmiedbar; 

 bei 60 bis 50 Cu bei Rotglut schmiedbar. Fe- 



haltig (1 bis 4%) sind Aich-, Sterro- und 

 Deltametall (sehr hohe Zugfestigkeit ; be- 

 standig gegen Meerwasser), Muntzmetall 

 (60 Cu) u. a. WeiBmessing (50 bis 10% Cu). 

 Rot- usw. Messing werden auch Rot- usw. 

 GuB genannt. Alle diese Legierungen sind 

 feste Losungen; auch sind die Verbindungen 

 Cu 2 Zn3 und Cu 2 Zn (?) nachgewiesen. 

 Die Dichte steigt mit dem Cu-Gehalt; die 

 Harte hat ein Maximum bei 25,39 Cu ; die 

 Bruchfestigkeit bei 57 Cu; die Zugfestigkeit 

 weist verschiedene Maxima auf. Hammt-r- 

 barkeit, Streckbarkeit und Feinheit des 

 Korns nehmen mit sinkendem Cu-Gehalt 

 ab; bei 55 Cu tritt Sprcdigkeit ein. Durch 

 Hammern, Walzen und Ausziehen wird 

 Messing steif und elastisch. Die Warme- 

 leitfahigkeit der Cu-Zn-Legierungen ist groBer, 

 ihre elektrische Leitfahigkeit kleiner als 

 die des Cu. Das elektro chemische und das 

 chemische Verhalten ist stark von der Zu- 

 sammensetzung abhangig. Beim Erhitzen 

 laufen die Cu-Zn-Legierungen infolge 

 Oxydation stark unter lebhaftem Farben- 

 wechsel an. Wasser kann aus ihnen Zn 

 losen. Gegen Sauren verhalten sich die Le- 

 gierungen mit mehr als 50 Cu wie Cu; die iib- 

 rigen losen sich vollkommen auf. Essig- und 

 Milchsaure holen noch in sehr starker Ver- 

 dunnung (z. B. im Bier) Cu aus dem Messing. 

 NH 3 -Losungen losen vorzugsweise Cu, NaCl- 

 Losungen vorwiegend Zn. 



Zum gewohnlichen Messing zu rechnen 

 ist das Duranametall (64,8 Cu, 29,5 Zn, 

 1,7 Fe, 1,7 Al, 2,3 Sn + Sb + Cd); es er- 

 setzt das Eisen, wo dieses (z. B. filr Marine- 

 zwecke) des Rostens wegen nicht verwendet 

 werden kann. Cu-Zn-Legierungen, die 

 bisweilen noch Sn oder Ag enthalten, dienen 

 als .,Hartlot" zum Loten von Kupfer, 

 Messing, Bronze, Eisen. 



Die Cu-Sn-Legierungen heiBen Bronzen, 

 und zwar: Schmiedbare Bronze (100 bis 94 

 Cu). Geschutz- und Medaillen-Bronze (94 bis 

 85 Cu), Glockenmetall (85 bis 75 Cu), Spiegel- 

 metall (75 bis 60 Cu), weiche weiBe Bronze 

 60 bis 1 Cu). Gewisse Bronzen enthalten 

 kleine Mengen von Zn (s. auch unter Cu- 

 Zn-Sn-Legierungen), Pb, P, Si usw. Die 

 Phosphor- und Siliciumbronzen werden wegen 

 ihrer groBen Festigkeit u. a. zu Maschinen 

 und Apparatenteilen bezw. zu Telephon-, 

 Telegraphen- usw. Drahten verwendet. Die 

 Bronzen sind meist feste Losungen; auch 

 sind dieVerbindungen Cu 3 Sn,Cu 4 Sn, Cu 2 Sn (?) 

 und CuSn (?) nachgewiesen. Die Dichte der 

 Cu-Sn-Legierungen hat ein Maximum bei 

 62,31 Cu, die Harte bei 68,2 Cu, die Zug- 

 festigkeit bei etw'a 80 Cu. Die Dehnbarkeit 

 nimmt im allgemeinen mit sinkendem Cu- 

 Gehalt ab. Cu-reiche Bronzen oxydieren sich 

 beim Erhitzen rasch an der Luft. Bei Gegen- 

 wart vonH 2 OundC0 2 bedecken sie sich mit 



